35 



(a)ü = + 18,77°. Diese Zahl stimmt mit dem für das Drehungs- 

 vermögen der Xylose angegebenen Werth (a) D = -(-18 bis -f- 19° 

 überein, so dass die Annahme, es habe Xylose vorgelegen, 

 für eine berechtigte erklärt werden kann, zumal da auch 

 die übrigen Eigenschaften des bezüglichen Präparats dieser 

 Annahme entsprechen. Denn dasselbe gab beim Kochen mit 

 Phloroglucin und Salzsäure eine kirschrothe Flüssigkeit, lieferte 

 beim Erhitzen mit 12procentiger Salzsäure viel Furfurol. Der 

 Schmelzpunkt der Krystalle lag bei 145° '). Das durch Er- 

 hitzen mit essigsaurem Phenylhydrazin dargestellte Osazon 

 schmolz, schnell erhitzt, bei 160,5 02 ). 



Diese Resultate beweisen also, dass in dem bei Be- 

 handlung mit F. Schulze'schem Reagenz verbliebenen Rück- 

 stand (Cellulose) des Buchenholzmehles noch Xylan vorhanden 

 war. Daraus ergibt sich dann weiter, dass das Xylan im 

 Buchenholzmehl in mindestens zwei verschiedenen Modi- 

 fikationen vorhanden ist. Die eine wird beim Kochen mit 

 verdünnten Säuren oder durch das F. Schulze 'sehe Reagenz 

 zerstört, die andere widersteht den Einwirkungen dieser 

 Reagentien. 



Koch 3 ) gibt an, dass durch das Schulze' sehe Reagenz 

 das Holzgummi bis zu 91 °/ zerstört wird. Diese Angabe 

 bezieht sich aber, wie aus seiner Abhandlung zu ersehen ist, 

 auf das aus der alkalischen Lösung vermittelst Alkohol und 

 Salzsäure gefällte Holzgummi, nicht aber auf die Mutter- 

 substanz desselben. Dass diese Muttersubstanz bei Ein- 

 wirkung der kalten verdünnten Natronlauge Veränderung 

 erleidet, geht auch aus den von mir mitgetheilten That- 

 sachen hervor; wie ich oben gezeigt habe, wird das aus dem 

 alkalischen Extracte durch Weingeist und Salzsäure gefällte 



x ) Tollens (Landw. Versuchstationen, Bd 39, S. 439) fand den 

 Schmelzpunkt der Xylose neuerdings bei 150 — 153°, nach früheren 

 Beobachtungen 144—145°. 



2 ) Nach Tollens (I.e., S. 440) schmilzt Xylosazon bei 160°. 



3 ) Pharm. Zeitschrift f. Russland, Jahrg. 25, No. 38—46. Der Ge- 

 wichtsverlust des Holzgummis aus Quebracholz betrug nach 6tägiger 

 Maceration a) 90,17, b) 91,56 °/ . 



3* 



